生成物の粒子サイズは、開始物質より小さくなっている。[NaM2B2O7]の無限シートとシート間に位置するNa+イオンからなる。シート間のNa+イオンのイオン伝導度を決定した。(NaxBa1-x/2)Al2B2O7の固溶系もイオン伝導を示し、Na0.6Ba0.7Al2B2O7が最も高いイオン伝導度を示した。(NaxBa1-x/2)Al2B2O7はNaS電池の電解質のような層状イオン伝導体として期待できる。6973-6976(2005)ペロブスカイト構造を持つニオブ酸カリウム薄膜をSiO2ガラス基板上に新しいナノシート自己組織化法により作成した。均一なナノシート前駆体溶液は、層状ペロブスカイトK2NbO3Fを室温で何ら添加物を加えることなしに室温での溶解により得られる。X線回折は、膜が擬立方晶のペロブスカイト構造を持つことを確認し、層状ペロブスカイトからペロブスカイトのKNbO3への連続的な変化を示している。5161-5166(2005)Ruddlesden-Popperタイプの水和する層状ペロブスカイトは無水のペロブスカイトよりも高い活性を示した。水和ペロブスカイトの高活性は水和構造によるものであり、光発生した電子とホールがインターカレートした物質に容易に移動できるという仮説を支持している。固溶体の物性と光触媒特性を研究した。0.22を持つ(Ga1-xZnx)(N1-xOx)固溶体の形成をもたらす。0.12を持つ(Ga1-xZnx)(N1-xOx)に対して得られた。272-277(2005)AlN微粒子を、N2-NH3ガス混合物中での1550°CでのAl粉末の浮上式窒化により連続的に合成した。Al粉末の窒化に引き続き、得られたAlN粉末の表面被覆を窒化反応器の端部でパラフィン蒸気を導入する事により行った。H213-H218(2005)コンビナトリアルケミストリーによるEu2+ドープSrO–B2O3–P2O5系のスクリーニングを報告する。19.01Åを持つI4-c2の対称性のSr6BP5O20:Eu2+に結晶化している。Sr6BP5O20:Eu2+の輝度は、真空紫外線励起の下でBAMの2.8倍であり、ほとんど熱劣化しないが、CIE色度はやや悪い。SatoCa0.5Sr1.5Al2SiO7にCe3+とTb3+を共賦活した蛍光体は白色の長残光を示した。これは単一の蛍光体が発する白色長残光の初めての例である。PHp-5白色LED用のケイ酸塩蛍光体の開発を報告する。近紫外および可視光励起の下での蛍光特性と新しく開発したケイ酸塩系蛍光体の結晶構造の関係について述べる。nmの黄色の発光を示す。現行のYAG:Ce3+蛍光体に匹敵する。NaRbNdTaO5を固相反応により合成した。Book水和した層状ペロブスカイト構造を持つ新規な酸窒化物光触媒K2LaTa2O6N-xH2Oを報告する。K2LaTa2O6N-xH2Oは高活性の光触媒として働き、そして助触媒なしに紫外線照射下で水を分解できる。これは、水和した層間空間を持つタンタル酸窒化物光触媒の初めての例である。Book可視光応答性の光触媒としてBaを含有するタンタル酸塩の窒化を試みた。紫外線の照射下で水分解に対して光触媒活性を示した。これは、Ba-Ta酸窒化物光触が純水の分解に成功した初めての例である。nmのメインピーク)にある。紫外の長残光を発する。nmの黄色の発光を示す。現行のYAG:Ce3+蛍光体に匹敵する。この蛍光体は高温でも良好な熱特性を示す。Ba2MgSi2O7:Eu2+は、真空紫外励起の下で比較的強い緑の発光を示す。BookAl粉末の流動直接窒化による微細なAlN粒子の連続生産プロセスを報告する。この方法のTiO2粉末からのTiNの合成への適用も述べる。BookTa2O5粉末の流動層反応により合成したTaN粉末の形成プロセスと特性を調査した。流動層反応は、N2-NH3-C6H14もしくはN2-NH3混合ガス中で600〜1400°Cそして60〜120分で行った。Book三次元のペロブスカイトKNbO3は層状ペロブスカイトのK2NbO3Fから剥離反応を通じて、室温の純水中において合成することが可能である。Bookマイクロ波加熱を用いた自己完結型のYVO4:Eu3+蛍光体の固相反応を報告する。本反応において、マイクロ波の連続的な照射にもかかわらず、反応の完結と共に生成物の温度は自動的に低下する。マイクロ波の照射に伴う温度プロファイルの変化を原料の誘電特性の観点から論じる。(2005)次世代照明材料として青色または紫外LEDと蛍光体を組み合わせた白色LEDが注目されている。白色LED用蛍光体の現状と今後の開発動向について、最近のデータを中心にして概説した。(2005)タンタル系層状ペロブスカイト化合物の光触媒特性に関する研究を、その結晶構造と電子構造と関連づけて、最近のデータを中心にして概説した。(2005)蛍光灯および水銀灯用蛍光体として開発された材料の特性と劣化メカニズムについて解説し、そして水銀を用いない次世代の蛍光灯用蛍光体の開発状況を最近のデータを中心にして概説した。(2005)次世代照明材料として青色または紫外LEDと蛍光体を組み合わせた白色LEDが注目されている。最近のデータを中心にして、現状の白色LED用蛍光体の問題点と今後の開発動向について述べた。Mn2+を固相反応で合成した。Mn2+のみでは弱い赤色光を発する。Mn2+の両方をドープした蛍光体は赤色の長残光を示した。これはMn2+からEu2+へのエネルギー移動を示唆している。共ドープしたCa0.5Sr1.5Al2SiO7蛍光体を合成した。共ドープした蛍光体はTb3+のみをドープした蛍光体よりも発光強度が五倍以上強い。Tb3+は、白色の長残光を示す。903-906(2006)真空紫外励起の下での蛍光特性を新しいホウリン酸塩化合物に対して研究した。新規な蛍光体Sr6BP5O20が比較的強い吸収バンドを短波長領域に持っている。Eu2+を賦活した蛍光体は強い青色発光を示した。輝度は、市販の青色蛍光体BaMgAl10O17:Eu2+のおよそ2.2倍である。それゆえ、Ba2MgSi2O7:Eu2+はPDPや水銀フリーランプにおける新しいVUV蛍光体としての有望な候補である。4:Eu3+蛍光体を市販の電子レンジを用いて合成した。V2O5とEu2O3の混合物である出発物質にマイクロ波を照射したとき150秒以内に840°Cまで温度が上昇する。引き続いて、マイクロ波の連続的な照射にもかかわらず温度が急激に低下する。4:Eu3+の低い誘電損のため急激な温度低下が起きる。665-668(2006)Xe放電水銀フリーランプ用の新しい無機蛍光体の開発について述べる。新しい真空紫外用蛍光体の真空紫外光励起の下での蛍光特性と結晶構造の間の関連性を説明する。pp.2638-2640(2006)高温下で無機材料の誘電特性を測定可能な開放端同軸プローブを開発した。mg/lまでフッ化物イオン濃度を減少させることができた。水酸化アルミニウムに見られるようなフロック状の沈殿物を形成することもなかった。エトリンガイトによるフッ素除去方法は従来の方法のように多段階処理を行なわなくてよいため、プロセスを簡略化できるという利点がある。これらの結果から、容易に合成可能なエトリンガイトを優れたフッ素吸着剤として利用できることが確認された。Osadaニオブ酸カリウムKNbO3のナノ粒子および薄膜を溶液法により室温で作製した。前駆体溶液および試料をRamanスペクトル法により評価した。データは、ニオブ酸ナノシートが歪んだNb-O多面体から成ることを実証している。607-611(2006)蛍光灯を代替する照明技術としての白色LED、水銀フリーランプ、有機・無機ELにおける蛍光体の開発状況を最近のデータを中心にして概説した。272〜277(2007)高い透光性を有する酸化イットリウム(Y2O3)焼結体の安価な作製条件を確立した。常圧焼結では透光性を示す焼結体は得られなかったが、大気雰囲気下での一次焼結体にBNスプレーしてHIP焼結すると、著しく粒成長し、優れた透光性を示す焼結体が得られた。Eu2+の合を報告する。%にあたる強い青色発光を示した。499〜503(2007)通常の固相反応を用いて新しく開発したウエットミリング法とドライプロセスにより合成したAlをドープしたLiMn2O4正極材を物理化学的および電気化学的に評価した。ウエットミリング法により良好なサイクル特性が得られた。Na)およびKNaxCa2Nb3O10をn-ブチルリチウムまたはアジ化ナトリウムとのインターカレーション反応により合成した。Kで超伝導体になることを示した。K以下で反磁性を示した。450〜454(2007)原料としてFeC2O4・2H2O、LiOH・H2OおよびNH4H2PO4を用いて温度制御可能なマイクロ波加熱オーブンを用いてLiFePO4を合成した。電気化学的な手法により評価した。均一で微粒子サイズの単一相のオリビンタイプLiFePO4を350°Cで15分のマイクロ波加熱で合成することに成功した。通常の固相反応により合成したLiFePO4サンプルよりも高い放電容量と良好なサイクル特性を持つ正極材料が得られた。nm)の下で犠牲剤の存在においてH2OのO2への酸化とH2への還元に対する光触媒として働くことを実証した。IrO2の担持はO2発生に対して効果的である、一方でPtはH2発生に効果的である。1821-1824]により初めて報告されている。それを再調査し、単結晶データから確認し、水分子の役割についての正しい理解を与える。互いに他の一つの水分子と水素結合により結びつけられた、水分子の八員環は、層間空間を形成している。NiigataK2NbO3Fをテンプレート前駆体として用いることにより、890°C以下という低温で特異的な板状形態を持つKnbO3単結晶の育成に成功した。特異的な板状形態は、テンプレート前駆体K2NbO3Fの層状構造を維持することに起因する。Niigatad10電子状態を持つInを含む層状ペロブスカイト構造La2BaIn2O7の単一相合成に成功した。水分解測定より、d10系層状ペロブスカイト酸化物では初めて水素発生を確認した。Niigataセメントの水和反応により生成されるエトリンガイトという水和物を用いてフッ素除去及びそのメカニズムの解明を行った。mg/l以下に現象させることに成功した。この方法により従来の除去方法の1/5までF-濃度を下げることができた。Niigataルチル鉱石から合成した前駆体NaYTiO4を硝酸に溶解させ、100°C以下で蒸発乾固させることにより、ルチル型TiO2の合成に成功した。イルメナイト鉱石を原料にした場合も、Nati=1:3の前駆体は硝酸に溶解し、ルチル型酸化チタンを合成することができた。Niigata希土類が一次元的に配列しているBa2Gd3Li3Mo8O32構造にEuを付活した赤色蛍光体の合成と、その蛍光特性の評価を行った。低次元構造により配列エネルギーの回遊が制限されるために、近紫外励起においての発光強度は、既存のY2O2S:Eu3+よりも約5倍高い。KN薄膜として妥当な値を示した。Eu)9Sc2Si6O24を合成し、その蛍光特性を評価した。熱蛍光特性の結果より、今回合成した蛍光体はLED駆動時における高温に対して安定性が高く、白色LED用緑色蛍光体として適した材料である。Niigata層状化合物NaRbNdTaO5は層間に大きな分子をインターカレーションすることなく水中で剥離し、コロイド溶液として存在する。このコロイド溶液を用いた水の完全分解反応により、コロイド溶液中のナノシート単独でH2の発生を確認した。Niigata層間にBi2O2を有するAurivillius構造を持つSrBi2Ta2O9の合成と水分解反応測定を行った。層間にあるBi2O2を溶出させ、この層空間を水分解反応における反応場として利用することで、活性の向上に成功した。して、Ba2+を含む新規なBa5-xLaxTa4O15-xNxの合成に成功した。NiOを助触媒として担持し、水分解測定を行ったところ、UV照射下で水素発生を確認した。Bata系オキシナイトライドでの水素発生は初めてである。NiigataK2NbO3Fの粉末を合成し、水中で攪拌させることにより、KNbO3のナノ粒子を得ることに成功した。吸引ろ過後の溶液にガラス基板を浸すことで、室温でKNbO3薄膜を容易に作成することができる。NiigataNaRbLnTaO5の合成と光触媒特性を評価した。Ndのとき最も高い活性を示した。助触媒なしでも水分解反応は定常的に進行し、反応前後で構造の変化を確認した。反応後は表面積が増加しさらに高い活性を示した。Dy3+を合成するために新規な合成法である溶融合成法を用いた。この溶融合成法では、60秒以内に前駆体が溶融し、均一混合した試料が得られた。両化合物とも青色光の励起の下で、強い発光を示した。FerroelectricsKNbO3の板状単結晶を層状ペロブスカイトの前駆体K2NbO3Fから890°Cで成長させた。板状の形態を持つK2NbO3F単結晶はテンプレート前駆体として790°Cで得た。800°C以上でKとF成分はK2NbO3Fから除去され、板状のKNbO3単結晶が形成される。Niigata蛍光体の新たな合成法として溶融法に着目した。溶融法の特徴として、蛍光体表面の粗さと結晶性の改善が期待できること、原料を溶融し反応性を高めることによる単一相の蛍光体および母体となる複合酸化物の合成、そして、理想的な光の取り出しが可能になる球形への形態制御が期待できることが挙げられる。そこで、いくつかの既存の蛍光体を合成し、その蛍光特性を評価した。NiigataK2NbO3Fをテンプレート前駆体として用いることにより、890°C以下という低温で特異的な板状形態を持つKnbO3単結晶の育成に成功した。特異的な板状形態は、テンプレート前駆体K2NbO3Fの層状構造を維持することに起因する。Niigatad10電子状態を持つInを含む層状ペロブスカイト構造La2BaIn2O7の単一相合成に成功した。水分解測定より、d10系層状ペロブスカイト酸化物では初めて水素発生を確認した。Niigataセメントの水和反応により生成されるエトリンガイトという水和物を用いてフッ素除去及びそのメカニズムの解明を行った。mg/l以下に現象させることに成功した。この方法により従来の除去方法の1/5までF-濃度を下げることができた。Satoルチル鉱石から合成した前駆体NaYTiO4を硝酸に溶解させ、100°C以下で蒸発乾固させることにより、ルチル型TiO2の合成に成功した。イルメナイト鉱石を原料にした場合も、Nati=1:3の前駆体は硝酸に溶解し、ルチル型酸化チタンを合成することができた。Niigata希土類が一次元的に配列しているBa2Gd3Li3Mo8O32構造にEuを付活した赤色蛍光体の合成と、その蛍光特性の評価を行った。低次元構造により配列エネルギーの回遊が制限されるために、近紫外励起においての発光強度は、既存のY2O2S:Eu3+よりも約4倍高い。KN薄膜として妥当な値を示した。Sato蛍光体母体として耐久性と高発光効率が期待できるアルカリ土類珪酸塩(Ba,Eu)9Sc2Si6O24を合成し、その蛍光特性を評価した。熱蛍光特性の結果より、今回合成した蛍光体はLED駆動時における高温に対して安定性が高く、白色LED用緑色蛍光体として適した材料である。Niigata層状化合物NaRbNdTaO5は層間に大きな分子をインターカレーションすることなく水中で剥離し、コロイド溶液として存在する。このコロイド溶液を用いた水の完全分解反応により、コロイド溶液中のナノシート単独でH2の発生を確認した。Niigata層間にBi2O2を有するAurivillius構造を持つSrBi2Ta2O9の合成と水分解反応測定を行った。層間にあるBi2O2を溶出させ、この層空間を水分解反応における反応場として利用することで、活性の向上に成功した。Electroceramics)ナノ粒子、板状単結晶そして薄膜を作製するための前駆体として層状ペロブスカイトK2NbO3Fに着目した。K2NbO3Fは水中での攪拌操作や低温での焼成により容易にカリウムイオンとフッ素イオンを脱離するという性質がある。この性質を用いてKNbO3ナノ粒子を得ることに成功し、また室温での結晶性KNbO3薄膜の形成に成功した。Eu2+およびCaMgSi2O6:Eu2+の合成を報告する。アニーリングした試料は、紫外線励起の下で一般的な固相反応により合成した試料よりも強い青色発光を示した。Lighting蛍光体の新たな合成法として溶融法に着目した。溶融法の特徴として、蛍光体表面の粗さと結晶性の改善が期待できること、原料を溶融し反応性を高めることによる単一相の蛍光体および母体となる複合酸化物の合成、そして、理想的な光の取り出しが可能になる球形への形態制御が期待できることが挙げられる。そこで、いくつかの既存の蛍光体を合成し、その蛍光特性を評価した。Eu2+の2つの蛍光体の合成を行った。ナノ前駆体を焼成後、アニーリングすることにより、紫外線励起の下で一般的な固相反応を用いて合成した試料よりも強い青色発光を示した。Lighting近紫外LEDを用いて光の3原色である赤、緑、青の3種類の蛍光体を励起する3波長型の白色LEDは、各々の蛍光体の輝度を比較すると、赤色蛍光体は、他の緑、青の蛍光体の輝度よりも低い為、これに変わる新規の赤色蛍光体(Ba2Gd3Li3Mo8O32:Eu3+,Na3YSi2O7:Eu3+)の合成と、その発光特性の評価を行った。37〜42頁(2007)蛍光灯を代替する照明技術としての白色LED、水銀フリーランプ(希ガス蛍光ランプ)における蛍光体の開発状況を最近のデータおよび新潟大学グループで開発された新規材料を中心にして解説した。59〜74頁(2007)表示・ディスプレイと照明のために用いられている蛍光体の発光原理とその応用について解説した。希土類)を用い、硝酸に溶解させ様々な処理を行うことで、酸化チタンを低温で得るプロセスの開発を試みた。このプロセスは、ルチル鉱石からの高純度酸化チタンの精製にも適用可能である。92〜99頁(2007)最近開発された種々の光触媒材料の結晶学的な特徴について考察した。配位多面体の歪み、層状構造、層間の水和、ローカルなオーダリングの可能性のような構造の特異性と光触媒活性の関連について解説した。163〜187頁(2007)白色LED用蛍光体の基本的な発光原理、現在用いられている材料の蛍光特性およびその製造方法と特性評価について解説した。31〜35頁(2007)最近の希土類蛍光体の開発状況を解説した。蛍光灯とCRTディスプレイが中心であった過去と異なり、現在では多様化した励起手段に適応できる新規な蛍光体の開発が要求されている。19〜23頁(2007)水銀フリーの次世代照明として有望である白色LEDおよび希ガス蛍光ランプ用蛍光体の開発状況を概説した。45〜48頁(2007)ナノ粒子の光学的特性を、バンド構造の観点から論じ、光学特性の最近の測定法の進歩について解説する。372〜374頁(2007)ナノ粒子の光透過性について電子構造から論じる。金属における電磁波の吸収はプラズマ振動に関連している。透明であるには散乱を抑制する必要があり、その測定および理論的取り扱いについて解説する。464〜467頁(2007)ナノ蛍光体の最近の開発動向についてレビューする。希土類蛍光体においてナノ粒子化による発光効率の上昇は見られず、プロッセッシングの開発が重要になっている。291〜307頁(2007)蛍光体は、白色LEDの演色性に大きく影響する。色再現性を重視したLED用蛍光体の最近の開発動向について、基本的な発光原理、現在用いられている材料の蛍光特性およびその製造方法と特性評価を含めて詳細に解説した。(著書)ページの先頭へ。